BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 701 



de M. Rebuffat, le ciment a durei au sein d'une solution saturee 

 de chaux. 



Nous parlerons encore d'une mdthode, celle de M. Retger, modifiee 

 et employee par M. Ljamin 1 ) et consistant ainsi que nous l'avons 

 vu, dans Temploi de liquides lourds. dont le poids specifique est 

 gradue â volonte. L'auteur separe l'hydrate de chaux avec Taide 

 d'un liquide d'un poids specifique legerement plus fort que celui de 

 l'hydrate de chaux. Les resultats obtenus ont ete controles â l'aide 

 d'une autre mdthode, la determination directe de Teau d'hydratation 

 fixee a l'hydrate de chaux dans les ciments en se basant sur les fait 

 suivants : 



Le ciment contient : 



i) Une certaine quantite d'eau, humidite et eau de cristallisation, 

 pouvant etre chassee vers ioo°. 



2) Une quantite d'eau combinee aux hydro-silicates et aux alu- 

 minates et pouvant, d'apres l'auteur, etre expulsee â 150 — 160 . 

 (Des essais de control e jusqu'â 300 n'ont pas accuse une deper- 

 dition plus forte). 



3) L'eau fixee par l'hydrate de chaux quine se decompose qu'â 

 partir de 45 o° — 480 . 



Les resultats obtenus par ces deux methodes sont concordants. 

 Avânt d'aller plus loin et vu l'importance des resultats obtenus, 

 nous discuterons brievement ces methodes au point de vue de leur 

 exactitude. 



Par la premiere methode, on risque, ou bien de ne pas pouvoir 

 separer tout l'hydrate de chaux contenii dans le ciment, cet hy- 

 drate etant mele d'une facon trop intime avec les cristaux de 

 silicates et alumînates, ou bien on risque l'entraînement de ces der- 

 niers avec l'hydrate de chaux. Une analyse du produit obtenu de- 

 montre cependant, facilement sa purete. II resterait donc le risque 

 d'obtenir un resultat donnant moins d'hydrate de chaux qUe celui 

 contenu en realite dans le ciment. 



La seconde methode n'est pas tres exacte, elle a tendance a 

 donner des resultats plus eleves que la realite, et voici pourquoi: 



Nous avons dans les ciments des alumînates ou silico-aluminates 



J ) Protokoll der XXI General Versammlung, Verein Deutscher Portland Cement Fabrikanten, 

 1898 p. 400 etThonind Z. 1899, p. 228. 



